( l802 ) 



élève progressivement la température jusque vers 800", et on la maintient 

 constanteVnf'«"t qui'izc jours. Aune lenipéralure plus élevée, il y aurait 

 dédoublement de l'émeraude et production de phénacite. 



» Dans la première phase de l'opération, au rouge très sombre, d se 

 forme une combinaison litliique cristallisée en octaèdres, dans laquelle 

 l'acide molybdique entre comme partie constituante. A la température de 

 800°, l'émeraude apparaît en cristaux isolés qui prennent naissance et se 

 nourrissent aux dépens des cristaux octaédriques; eu favorisant au début 

 le développement de ceux-ci, on évite l'inclusion de matière amorphe 

 dans les cristaux d'émeraude. Quand le composé lithiqiu^ a disparu, les 

 cristaux d'émeraude les plus volumineux continuent à grossir aux dépens 

 des plus petits : ce qui le démontre, c'est (pie l'on obtient des cristaux de 

 nouvelle formation en chaulTant l'émeraude pierreuse de Limoges avec 

 le molybdate acide de lithine. 



» Par la simple lévigalion, la masse fondue se désagrège et l'émeraude 

 est dégagée en cristaux presque tous isolés, (pielques-uns seulement res- 

 tant cimentés par un comjjosé feldspathique tlout on achève de les débar- 

 rasser dans l'acide fluorhydrique étendu. Le poiils d'émeraude obtenu est 

 de 80 pour 100 du poids des éléments introduits dans le creuset, soit i^«' 

 dans l'opération que nous venons de décrire. 



» La forme dominante des cristaux est le prisme hexagonal mp ; la hau- 

 teur du prisme est, en général, double du diamètre de la base. Le[prisme, 

 uniaxe, à compensation négative, porte souvent les facettes A', quelquefois 

 des facettes sur les arêtes b et sur les angles a; l'héminiorphie s'observe 

 souvent. D'ailleurs, les cristaux présentent des modifications de formes 

 intéressantes; nous nous réservons il'en faire une étude détaillée, étude 

 qui ne saurait être séparée de celle des modifications que la méthode syn- 

 thétique permet d'introduire dans la composition du minéral. 



» L'analyse d'un échantillon d'émeraude artificielle nous a donné les 

 résultats suivants : 



Silice.. . . 

 Alumine. 

 Glucine. 



1 00 , 7 1 00 , o 



» Nos chiffres sont plus rapprochés des chilfres calculés que ceux 

 donnés pour la composition de la plupart des émeraudes naturelles. 



